234 



Kersantit beigemengte CaCC>3 muss natürlich erst entfernt wer- 

 den; der Dünnschliff wird mit lOprocentiger Essigsäure (unter 

 häufiger Erneuerung der Säure) in der Kälte so lange behandelt, 

 bis die CO2 -Entwicklung aufgehört hat, was nach 15 — 25 Min. 

 stattfindet. 



Dünnschliffe von Nephelindolerit (Löbau) lieferten durchaus 

 unbefriedigende Ergebnisse; die Längsschnitte durch die Apatit- 

 nadeln waren sehr unvollkommen, die begleitenden Minerale stark 

 roth, wenn auch ungleichmässig, gefärbt. Dieses Verfahren dürfte 

 daher nnr bei kieselsäurereichen Gesteinen, die durch Oxalsäure 

 nicht angegriffen werden, zu einigermaassen erträglichen Ergeb- 

 nissen führen. 



Dünnschliffe von Melilith (Capo di Bove und Vesuv; analysirt 

 d. Zeitschr., 1877, p. 475) 1 — 2 Min. mit der lprocentigen Oxal- 

 säure-Lösung bei 60° — 70° erwärmt, und dann, wie früher, 

 weiter behandelt, färben sich oberflächlich stark roth, auch ist 

 die Färbung ziemlich gleichmässig. Die dem Melilith eingela- 

 gerten fremden Minerale, besonders Glimmer und Augit, sind, 

 wenn auch meist deutlich zu erkennen, gewöhnlich durch fein 

 vertheiltes AgäCrOd 1 ) geröthet. In manchen Fällen dürfte viel- 

 leicht dieses Verfahren zur Erkennung von Melilith Verwendung 

 finden. 



10. In der früheren Arbeit war ein Verfahren vorgeschla- 

 gen, Silicate, die rasch mit Salzlösungen schwerer Metalle in 

 Wechselwirkung treten, dadurch kenntlich zu machen, dass man 

 deren Metallsubstitutionen mit Schwefelammon behandelt; das 

 dunkel gefärbte Schwefelmetall schlägt sich auf der Oberfläche 

 des Silicats nieder. Man kann aber auch auf die Metallsubsti- 

 tution K2Cr04-Lösung einwirken lassen, es schlägt sich ein meist 

 sehr lebhaft gefärbtes, chromsaures Metalloxyd auf dem Silicat 

 nieder. Befriedigende Ergebnisse wurden beim Chabasit erhalten. 

 Chabasit -Dünnschliffe 5 Min. mit AgNOß -Lösung von 30 pCt. in 

 der Kälte behandelt, wurden durch Einwirkung von K2OO4 - Lö- 

 sung 2 ) sofort roth gefärbt, und zwar auf der ganzen Oberfläche. 



1 ) Da der Glimmer und Augit, für sich mit Oxalsäure, AgN0 3 

 und K 2 Cr04 behandelt, unverändert bleiben, so kann das auf diesen 

 Mineralen befindliche Ag 2 Cr0 4 nur von dem Melilith herrühren; es ist 

 wohl etwas Calcium - Oxalat in Oxalsäure gelöst worden und hat sich 

 zum Theil auf den fremden Einschlüssen des Melilith abgesetzt. Doch 

 sind manche Einschlüsse durchaus farblos. 



2 ) Die K 2 Cr0 4 -Lösung muss sofort nach dem Abspülen der AgN0 3 - 

 Lösung zugegeben werden; über die Einwirkungsdauer der KsCrO*- 

 Lösung lassen sich keine bestimmten Angaben machen ; sollte die Roth- 

 färbung des Chabasits nicht genügend sein, so kann man von Neuem 

 die K 2 CrO*-Lösung einwirken lassen. 



